E Müuster. 265 



Af Analyse Ab (m) er Svovlgebalten af den magnetiske 

 Del Kg 6.25 Procent, af Analyse Aa (m) 5.59 Procent. Det 

 er tydeligt (bvad ogsaa er skeet), at Uddragningsprocessen ved 

 Hjælp af Magneten bar været udført fuldkomnere og desaarsag 

 gjentaget flere Gange i sidste Tilfælde end i første, bvorved 

 ogsaa et større Tab er bleven Følgen. 



Forboldet imellem det Tab, der er beregnet af Svovl- 

 procenterne, og det,- der er beregnet af Kobberprocenterne, findes 

 af Analyserne Ab = 0.039 og af Analyserne Aa = 0.046. 

 Forskjellen imeUem begge er ikke meget stor. Man ser altsaa, 

 at begge Analysegrupper give meget nær det samme Resultat, 

 naar man benytter Svovlets og Kobberets Gehalter ved Tabs- 

 beregningen. 



Af Analyse Aa (r) findes de Svovhnængder, der ere nød- 

 vendige for med Kobberet at danne Halvsnlfuret og med de 

 øvrige Metaller undtagen^Jemet enkelte Sulfureter, at være for 



Tilsammen = 1.13 Svovl. 



Der bliver altsaa tilbage for Jernet 31.71 Svovl. Men 

 31.71 Svovl forholder sig tu 57.57 Jern som^ S : 1.037 Fe eUer 

 meget nær som S : Fe. Jernet optræder altsaa som enkelt 

 Svovljern. At der i Raastenen ved Siden af dette Snlfuret 

 tillige skulde forekomme nogen lavere Jernsvovlforbindelse, 

 synes, naar man betragter Analyserne Aa (m) og (m^), hvor 

 Æqvivalentforholdene mellem Svovl og Jern, naar de øvrige 

 Metaller have faaet sin Del af Svovlet, er som 1 : 12.2 og 

 1 : 97.7, og lægger Mærke til, at Jernet er forhaanden i Stenen 

 i saa stort Overskud, at det er mere end tustrækkeligt til med 



